1254 ACADEMIE DES SCIENCES. 



Les facteurs intervenant dans Poperation sont : 



a. La vitesse des grains de sable projetes a la surface du metal, laquelle 

 est fonction de la pression de Fair utilisee dans l'appareil et de la forme de 

 la buse employee; 



b. La grosseur des grains de sable; 



c. Le temps s'ecoulant entre le sablage et le nickelage ; 



d. L'epaisseur de la couche de nickel. 



Le bain de nickelage, utilise dans tous ces essais, est le bain couramment 

 employe dans 1'industrie (*,). 



Pour connaitre la valeur du depot, nous avons mesure l'adherence par 

 un essai d'emboutissage a la bille (tole d'aluminium de 6 mm , bille de 

 I0 mm (j e diametre, profondeur d'emboutissage de 6 mm ), par des essais 

 de pliage (tole posee sur deux supports distants de 55 ,mn et pliee avec un 

 poincon termine par une surface demi-cylindrique 'de 25 mm de diametre) 

 et par des essais de brunissage (*au brunissoir d'acier, en employant comme 

 lubrifiant de l'eau de savon) ; d'autre part, nous avons mesure l'efficacite 

 de la protection en plongeant les objets nickeles dans une lessive de soude 

 bouillante a i5 pour ioo de NaOH, pendant 3o minutes. 



Les resultats de nos experiences peuvent seresumerde la facon suivante: 



i° En utilisant le sable ordinairement employe pour l'operation du sa- 

 blage (sable de Fontainebleau) donnant 3o pour ioo de refus au tamis a 

 mailles de j- Q de millimetre et 10 pour ioo de refus au tamis a mailles 

 de jj) et en nickelant a —-de millimetre de profondeur, nous avons obtenu : 



3oo Nickel completement exfolie 



600 INickel legerement crique 



i5oo Nickel intact 



Mais le grain du depdt est assez grossier. On fait disparaitre ce defaut en 

 prenant un sable plus fin (sable passant a travers le tamis a mailles de -^ 

 de millimetre). 



2 Des toles sablees sous pression de i5oo g par centimetre carre, avec le 

 sable fin, tel qu'il vient d'etre defini, ont ete conservees, enveloppees dans 

 une feuille de papier-filtre pendant 2 jours, 8jours, i5 jours, 1 mois avant 

 nickelage. 



(») Sulfate Jde nickel : lIqk sulfate double de nickel et d'aramonium : 5os eau pour 



